923 
zou een specifiek gewicht van 3.77 bezitten, en ook in den vorm 
van een glas met een soortelijk gewicht van 3.74 verkregen zijn. 
Ook hier geschiedden alle bewerkingen in /cocZ-buizen, en werden 
de stolpunten der smelten door afkoelings\n'oe\Qx\ bepaald. 
Volgens Lebedew 1 ) is ’t stolpunt: 1438° C. ; de gevolgde methode 
is dezelfde. De verbinding is volgens dezen auteur monoklien, en 
isomorf met CaSi0 3 : met welke modifikatie daarvan, wordt niet 
aangegeven. 
Daarentegen vindt Wallace weder als stolpunt : 1490° C., en in 
tegenstelling met Stein’s bevindingen, niet twee kristalsoorten, doch 
slechts eene enkele. 
Een smeltpunt van 1494° C. voor BaSi0 3 wordt ook weder opgegeven 
door V oloskov, Ann., Inst. Polyt. St. Petersburg 15. 421, (1911). 
Het ZnSi0 3 , door samensmelten van ZnO en Si0 3 in porceleinen 
kroezen verkregen, zou bij 1429° C. kristalliseeren ; het glas zou bij 
deze verbinding een grooter specifiek gewicht (3.86) hebben dan ’t 
gekristalliseerde produkt (3.42). 
Ten slotte vindt men voor Sr 2 Si0 4 door Stein als stolpunt : 1593° C. 
opgegeven, en als specifiek gewicht: 3.84; voor het glas zou deze 
waarde: 3.57 bedragen. Evenzoo zou Zn. 2 Si0 4 bij 1484° C. kristal- 
liseeren, en een specifiek gewicht van 3.7 bezitten. 
Omtrent Ba 3 Si0 4 wordt alleen meegedeeld, dat door karbide 
verontreinigde massa’s verkregen werden ; opgaven omtrent smeltings- 
temperatuur en eigenschappen ontbreken. De opgaven aangaande 
de óm///m?ttsilikaten : BeSi0 3 en Be 2 Si0 4 zijn niet zeer talrijk. Stein 
vermeldt, dat het smeltpunt van BeSi0 3 te hoog was, dan dat het 
met behulp van het thermoelement bepaald kon worden ; boven 
2000° C. wordt de smeltmassa dun vloeibaar, en ’t specifiek gewicht 
van het gekristalliseerde produkt wordt als: 2.35 opgegeven. Het 
Be 2 Si0 4 heeft blijkbaar een zéér hoog smeltpunt en kristalliseert 
goed; nauwkeuriger gegevens ontbreken. 
Over de silikaten van het mangaan is een onderzoek verschenen 
van Doerinckel 2 ), waarin van MnSi0 3 en van Mn i Si0 4 vermeld 
wordt, dat zij bij het smelten beide in kongruente yloeistoffasen leveren; 
voor het MnSi0 3 kan trouwens de samenstelling der smelt slechts 
onbeleekenend van die der zuivere verbinding verschillen. De betr. 
temperaturen worden opgegeven: voor MnSi0 3 : 1215° C., en voor 
Mn 3 Si0 4 : cirka 1323° C. Tusschen beide verbindingen in zou een 
eutektikum liggen bij 1185° C. 
Bedenkt men, dat derhalve de opgegeven stolpunten voor SrSi0 3 
x ) P. Lebedew, Zeits, f. Anorg. Chemie, 70, 301, 317 (1911). 
2 ) F. Doerinckel, Die Metallurgie, 8. 201. (1911). 
